( 836 ) 



d'existence réelle, et résulter seulement d'une fausse interprétation de certaines don- 

 nées expérimentales. 



» Zinc-cuivre, Zn'-Cu. — Eu fondant du cuivre avec un excès de zinc et reprenant le 

 culot par de l'acide chlorhydrique très dilué, on voit se séparer d'abord des aiguilles cris- 

 tallines blanches, qui prennent bientôt une couleur bronzée et finissent par s'attaquer 

 complètement en laissant un résidu de cuivre pulvérulent. On peut les isoler à peu près 

 inaltérées, en immergeant le culot métallique obtenu par fusion à poids égaux de cuivre 

 et de zinc dans une pâte de chlorure de plomb, et laissant l'attaque se poursuivre pen- 

 dant une huitaine de jours. En enlevant la masse de plomb, spongieux produit, on re- 

 trouve le culot inaltéré, en apparence; en fait, le zinc libre s'est dissous : il reste un 

 agrégat poreux de petits cristaux, dont la composition répond à la formule Zn-Gu. 



Cuivre pour loo 



observé. 

 33,2 



» Cette formule est celle à laquelle était arrivé Laurie par les mesures des forces 

 électro motrices. 



» Aluminium-cuivre, Al.Cu. — En fondant du cuivre avec un excès d'aluminium 

 et reprenant le culot par de l'acide chlorhydrique ou de la potasse très dilués, on 

 isole des cristaux d'abord blancs, qui prennent bientôt une couleur bronzée par suite 

 de leur attaque superficielle. Les résultats ont été les meilleurs avec la potasse; ils 

 ont conduit à attribuer à l'alliage défini la composition Al.Cu : 



Cuivre pour lOo 



observé. 

 71 ,3 



» Il n'avait pas été fait jusqu'ici de recherches sur les combinaisons définies de 

 cuivre et d'aluminium. 



» Chrome-zinc. — En cherchant à préparer du chrome par une méthode indiquée 

 autrefois par Wôhler, qui consiste à fondre du zinc avec un mélange de chlorures 

 alcalins et de sesquichlorure de chrome, j'ai obtenu des lamelles hexagonales parfai- 

 tement cristallisées, d'un alliage de chrome et zinc renfermant 7 pour 100 de chrome 

 métallique. Pour les isoler du zinc en excès, on peut employer l'acide chlorhvdrique 

 très dilué, qui les attaque moins rapidement que le zinc et permet d'en recueillir une 

 petite quantité ; mais le rendement est beaucoup plus élevé en emplo3'ant la pâte de 

 chlorure de plomb. Il faut, dans ce cas, envelop])er le culot dans une feuille de papier- 

 filtre, pour retrouver les cristaux qui sont complètement séparés et se perdraient, sans 

 cela, dans la masse du plomb spongieux. 



M On pourrait certainement isoler ainsi, dans tous les cas, les combinai- 

 sons définies des alliages métalliques, à condition de les produire en pré- 

 sence d'un excès du métal le plus attaquable et d'attaquer le ctilot 

 métallique par un réactif approprié, dont la nature |)eut être déterminée 



